Masque utilisé Composition/Encre N° de la composition Résultat Masque métallique PVP360 1% / Ethylène glycol 1 Sur papier chromato graphie: Pénétration aléatoire sans que le motif ne soit respecté Sur film aluminium : pas de dépôt du motif Masque métallique D139 (encre fluorée hydrophobe 2 Sur papier chromatographie : motif visible uniquement pour les perforations les plus grandes. Autrement : film continu d’encre, trop d’encre passant à travers le masque. Masque métallique BCP / Diéthylène glycol diméthyl éther 3 Sur papier chromatographie : Passe trop facilement au travers du masque. Masque métallique BCP / Diéthylène glycol diméthyl éther avec 50% EG, puis 75% EG, puis 90% EG 4 Sur papier chromatographie : Moins d’encre sur le papier, mais passe quand même trop sur le papier. Pas de motif visible. Masque métallique BCP / Cyclopentanone 5 Sur papier chromatographie : Passe trop facilement au travers du masque Masque polyester BCP / Diéthylène glycol diméthyl éther 6 Sur papier chromatographie : Passe trop facilement au travers du masque Masque métallique DB9 / PS 3000 0,5% Diéthylène glycol butyl éther 99,5% 7 Sur papier chromatographie: Passe trop facilement au travers du masque, Pas de motif, une grosse tache. Sur film aluminium : 1 ère racle : pas de dépôt du motif, 2 ème racle : passage de l’encre. Masque polyester DB9 / PS 3000 0,5% Diéthylène glycol butyl éther 99,5% 7 Sur papier chromatographie: Bon passage de l’encre à travers le cadre. Les zones vides d’encre restent vides au retrait du cadre, mais l’encre continue à s’étaler moins coloré que les zones de dépôt. Sur film aluminium : Passage de l’encre mais démouillage Masque polyester DB9 / Diéthylène glycol butyl éther 100% 8 Sur papier chromatographie: Bon passage de l’encre à travers le cadre. Mais étalement de l’encre, perte instantanée du motif. Masque polyester DB9 / PS 100000 0,5% Diéthylène glycol butyl éther 99,5% 9 Idem encre DB9 / PS 3000 0,5% ; Diethylene glycol butyl ether 95% Disparition du motif sérigraphié plus rapide qu’avec PS 3000. Masque polyester DB9 / PS 35000 2% Diéthylène glycol butyl éther 50% MEK 50% 10 Sur papier chromatographie : Bon passage de l’encre à travers le cadre. Mais étalement de l’encre, perte instantanée du motif Masque polyester DB9 / PS 35000 2% Diéthylène glycol butyl éther 25% MEK 75% 11 Sur papier chromatographie : Idem : Bon passage de l’encre à travers le cadre. Mais étalement de l’encre, perte instantanée du motif. Séchage plus rapide. Masque polyester DB9 / PS 3000 0,5% Diéthylène glycol butyl éther 50% MeOH 50% 12 Sur papier chromatographie : Bon passage de l’encre à travers le cadre. Emprunte qui s’efface : pas de motif défini, déjà de l’encre dans les zones blanches. Masque polyester DB9 / PS 3000 0,5% Diéthylène glycol butyl éther 50% MEK 50% 13 Sur papier chromatographie: Bon passage de l’encre à travers le cadre. Mais étalement de l’encre, perte instantanée du motif. Masque polyester DB9 / PS 3000 0,5% 2-butoxyéthanol 100% 14 Sur papier chromatographie : Bon passage de l’encre à travers le cadre. Mais étalement de l’encre, perte rapide du motif. Masque polyester DB9 / PS 3000 0,5% 2-Butoxyéthanol 50% MEK 50% 15 Sur papier chromatographie : Bon passage de l’encre à travers le cadre. Mais étalement de l’encre, perte instantanée du motif. Masque polyester DB9 / PS 3000 0,5% 2-Butoxyéthanol 50% EtOH 50% 16 Sur papier chromatographie: Bon passage de l’encre à travers le cadre. Mais étalement de l’encre, perte instantanée du motif. Masque polyester DB9 / PS 3000 2% Diéthylène glycol butyl éther 100% 17 Sur papier chromatographie : Reproduction avec + de polymère, Mieux résolu et perte du motif plus lente qu’avec 0,5% de PS 3000. Masque polyester DB9 / 1,2-Dimethoxyethane 100% 18 Sur papier chromatographie : Evaporation du solvant trop rapide sur le cadre au moment du raclage, la racle accroche. Masque polyester DB9 / γ-Butyrolactone 100% 19 Sur papier chromatographie : Bon passage de l’encre à travers le cadre, Apparition des motifs en fin de raclage (lorsqu’il y a moins d’encre). Bonne définition des motifs, mais l’encre continue à s’étaler moins coloré que les zones de dépôt. Masque polyester DB9 / Diéthylène glycol butyl éther 25% 1,2-Diméthoxyéthane 75% 20 Sur papier chromatographie : Evaporation du solvant trop rapide sur le cadre au moment du raclage, la racle accroche. Bon passage de l’encre à travers le cadre. Mais pas de motif. Masque polyester DB9 / Diéthylène glycol butyl éther 75% 1,2-Diméthoxyéthane 25% 21 Sur papier chromatographie : Raclage facile. Bon passage de l’encre à travers le cadre. Emprunte, mais pas de motif. Masque polyester DB9 / Tego Disperse 710 0,6% Diéthylène glycol butyl éther 100% 22 Sur papier chromatographie: Bon passage de l’encre à travers le cadre. Bonne définition des motifs (grand carré et petit trait -> Empreinte seulement), mais l’encre continue à s’étaler plus lentement grâce à l’épaississant. Peu d’effet de cet épaississant. Masque polyester DB9 / Tego Disperse 710 5% Diethylene glycol butyl ether 95% 23 Sur papier chromatographie: Bon passage de l’encre à travers le cadre. Bonne définition des motifs (grand carré et petit trait -> Empreinte seulement), mais l’encre continue à s’étaler plus lentement grâce à l’épaississant. Peu d’effet de cet épaississant Masque polyester DB9 / Tego Disperse 710 10% Diéthylène glycol butyl éther 90% 24 Sur papier chromatographie : Bon passage de l’encre à travers le cadre. Bonne définition des motifs (grand carré et petit trait -> Empreinte seulement), mais l’encre continue à s’étaler plus lentement grâce à l’épaississant. Peu d’effet de cet épaississant Masque polyester DB9 / Tego Disperse 655 5% Diéthylène glycol butyl éther 95% 25 Virage au vert du DB9 en présence de l’épaississant. Sur papier chromatographie : Bon passage de l’encre à travers le cadre. Bonne définition des motifs (grand carré et petit trait), mais l’encre continue à s’étaler plus lentement grâce à l’épaississant Masque polyester DB9 / Tego Disperse 670 5% Diéthylène glycol butyl éther 95% 26 Sur papier chromatographie : Bon passage de l’encre à travers le cadre. Bonne définition des motifs (grand carré et petit trait), mais l’encre continue à s’étaler plus lentement grâce à l’épaississant. Disparition des motifs. Masque polyester DB9 / Tego Disperse 655 10% Diéthylène glycol butyl éther 45% MEK 45% 27 Virage au vert du DB9 en présence de l’épaississant et du MEK. Sur papier chromatographie : Bon passage de l’encre à travers le cadre. Difficile à racler. Bonne définition des motifs (grand carré et petit trait), Motif fixé. Trop d’épaississant à rajouter compte-tenu de l’effet obtenu Masque polyester DB9 / Tego Disperse 710 15% Diéthylène glycol butyl éther 42,5% MEK 42,5% 28 Sur papier chromatographie: Bon passage de l’encre à travers le cadre. Difficile à racler. Bonne définition des motifs (grand carré et petit trait). Trop d’épaississant à rajouter compte-tenu de l’effet obtenu Masque polyester DB9 / Tego Disperse 670 5% Diéthylène glycol butyl éther 66% MEK 33% 29 Sur papier chromatographie: Bon passage de l’encre à travers le cadre. Bonne définition des motifs (grand carré et petit trait), mais l’encre continue à s’étaler malgré l’épaississant. Disparition des motifs. L’encre semble peu épaissie Masque polyester DB9 / Byk D410 2% Diéthylène glycol butyl éther 98% 30 Sur papier chromatographie : Bon passage de l’encre à travers le cadre. Bonne définition des motifs (grand carré et petit trait), mais l’encre continue à s’étaler malgré l’épaississant. Disparition des motifs. Masque polyester DB9 / Byk E410 30% Diethylene glycol butyl ether 35% MEK 35% 31 Sur papier chromatographie: Bon passage de l’encre à travers le cadre. Bonne définition des motifs (grand carré et petit trait). Cadre difficile à nettoyer. Virage du DB9 pendant la nuit de séchage. Masque polyester DB9 / Acide 12-Hydroxydécanoïque 5% Diéthylène glycol butyl éther 50% MEK 50% 32 Sur papier chromatographie : Bon passage de l’encre à travers le cadre. Pas de motif après séchage Masque polyester DB9 / PVC 5% MEK 95% 35 Sur papier chromatographie: Bon passage de l’encre à travers le cadre. Bonne définition des motifs (grand carré et petit trait). Persistance du motif après séchage. Virage au rose du DB9 en cours de séchage. Masque polyester DB9 / PVDF (TRFE CFE 63009) 5% MEK 95% 36 Sur papier chromatographie : Bon passage de l’encre à travers le cadre. Bonne définition des motifs (grand carré et petit trait). Persistance du motif après séchage. Virage au rose du DB9 en cours de séchage. Masque polyester DB9 / XM220 (OP) 5% MEK 95% 37 Pas de dispersion des billes de polymère. Masque polyester DB9 / XM220 (OP) 5% Diéthylène glycol butyl éther 95% 38 Sur papier chromatographie : Bon passage de l’encre à travers le cadre. Mais étalement de l’encre, perte instantanée du motif. Masque polyester DB9 / Amidon 5% Diéthylène glycol butyl éther 95% 39 Sur papier chromatographie : Bon passage de l’encre à travers le cadre. Bonne définition des motifs (grand carré et petit trait), mais l’encre continue à s’étaler malgré l’épaississant. Disparition des motifs. Masque polyester DB9 / Amidon 5% MEK 95% 40 Virage au vert du DB9. Masque polyester DB9 / Triéthanolamine 5% Diéthylène glycol butyl éther 95% 41 Sur papier chromatographie: Bon passage de l’encre à travers le cadre. Bonne définition des motifs (grand carré et petit trait), mais l’encre continue à s’étaler malgré la triéthanolamine. Disparition des motifs. La triéthanolamine ne sèche pas (Ɵeb 335,4°C). Masque polyester DB9 / Poly(vinyl butyral-co-alcool vinylique-co-acétate de vinyle) 4% MEK 96% 43 Sur papier chromatographie : Bon passage de l’encre à travers le cadre. Bonne définition des motifs (grand carré et petit trait). Persistance du motif après séchage. Virage au rose du DB9 en cours de séchage Masque polyester DB9 / Poly(styrène-co-méthacrylate de méthyle) 5% MEK 95% 44 Sur papier chromatographie : Bon passage de l’encre à travers le cadre Masque polyester DB9 / Poly(styrène-co- méthacrylate de méthyle) 10% MEK 90% 45 Sur papier chromatographie: Bon passage de l’encre à travers le cadre. Bonne définition des motifs (grand carré et petit trait). Persistance du motif après séchage. Pas de virage du DB9 ni du BCP lors du séchage. (DB9 et BCP présolubilisé dans du diéthylène glycol butyl éther) Masque polyester DB9 / Poly(styrène-co-méthacrylate de méthyle) 20% MEK 80% 46 Sur papier chromatographie : Bon passage de l’encre à travers le cadre. Bonne définition des motifs (grand carré et petit trait). Persistance du motif après séchage. Pas de virage du DB9 ni du BCP lors du séchage. Masque polyester DB9 / PMMA 10% MEK 90% 47 Sur papier chromatographie : Bon passage de l’encre à travers le cadre. Motifs mal résolus. Masque polyester DB9 / PMMA 10% Dichlorméthane 90% 48 Encre gélifiée Masque polyester DB9 / PMMA 0,05% Dichlorméthane 100% 49 Sur papier chromatographie : Bon passage de l’encre à travers le cadre. Bonne définition des motifs. Persistance du motif après séchage. Virage de couleur après 24h. Masque polyester DB9 / Triéthanolamine 29% MEK 71% 50 Sur papier chromatographie : Bon passage de l’encre à travers le cadre. Bonne définition des motifs mais l’encre continue à s’étaler malgré la triéthanolamine. Disparition des motifs. La triéthanolamine ne sèche pas (Ɵeb 335,4°C). Masque polyester DB9 ε MEK / PolyBisphénol A carbonate 10% Dichlorméthane 90% 51 Sur papier chromatographie : Bon passage de l’encre à travers le cadre. Bonne définition des motifs. Persistance du motif après séchage. Pas de virage du DB9 ni du BCP lors du séchage. (et BCP ε Diéthylène glycol butyl éther) Masque polyester DB9 / Triéthanolamine 5% MEK 95% 54 Sur papier chromatographie : Bon passage de l’encre à travers le cadre. Bonne définition des motifs. Mais les motifs finissent par disparaître lentement Masque polyester DB9 ε MEK/ Polycarbonate de propylene 10% MEK 90% 55 Sur papier chromatographie : Bon passage de l’encre à travers le cadre. Bonne définition des motifs. Persistance du motif après séchage. Pas de virage du DB9 ni du BCP lors du séchage. (et BCP ε Diéthylène glycol butyl éther)